27 



aus sämnilllchon Vegefabilieii passend befunden wurde. Die zum Ver- 

 suche oder zur Darslellung des FaserstolTes beslimtulen Vegetabilien 

 >verden je nach ihrer Derbheil oder Zartheit mit 2 — 10'%, (ihres Ge- 

 wichtes) conc, Laugenessenz dig^erirt oder macerirt. Diese Lau- 

 genessenz ist aber vorher zur Hälfte mit Chlorgas gesiitligt worden, 

 was am kichteslen so auszuführen ist, dass man die ganze Menge der 

 disponiblen Laug-enessenz (von 136 spez. Gew., einem Gehalle von 

 26% anNalriumoxyd oder 83%% Nalrouhydrat) in zwei gleiche Hälf- 

 ten theilt, die eine Hälfte vollsliindig- mit Chlorgas auf bekannte Weise 

 sättigt, und hierauf die andere Hälfte zumischt. Dieses Gemisch be- 

 sieht dann aus 12V4% Kochsalz, 15V2% unterchlorigsaurem Nairon 

 (Bleichnalron Na Cl 0) (13% Natriumoxyd) 16V4% Natronhydrat 

 (Aetznatron) und 55V2% Wasser. Dieses Gemisch mag Javellesche 

 Aelzlauge oder Aetzbleichlauge heissen. Der durch 10 Stunden in 

 der Kälte mit 2 — 10% seines Gewichtes Bleichätzlauge macerirte 

 Stoff wird hierauf mit der nölhigen Menge Wasser übergössen, die zu 

 seinem gänzlichen Eintauchen erforderlich ist, und je nach seiner 

 Zartheit oder Derbheit, je nach dem Grade seiner bereits durch kalh; 

 Maceration erreichten Aufschliessung durch Va— 5 Stunden unter Er- 

 satz des verdampfenden Wassers im Wallsud erhalten (Röstsud). Die 

 gewöhnlich grünlich braungefärbte Lauge ist dadurch nicht erschöpft 

 und kann zum Vorbleichen oder Maceriren neuen Pflanzenstoffts ver- 

 wendet und so vollständig ausgenützt werden. Der aus der heissen 

 Lauge herausgenommene, etwa durch Metallsiebe geschöpfte Pflan- 

 zenstoff wird nun mit 1 — 2% seines ursprünglichen Rohgewichtes an 

 kaller, frischer ßleichälzlauge übergössen, und nach guter Durch- 

 Iränkung im Freien oder unter einem gut ziehenden Schlotte mit der 

 zur gänzlichen Bedeckung erforderlichen Wassermenge übergössen, 

 welcher 1 — 2% vom ursprünglichen Gewichte des rohen Pflanzenstof- 

 les rohe käufliche Salzsäure (circa 30%ige) zugesetzt wurden 

 (Bleichbad). Hierauf wird der gebleichte Faserstoff in fliessendem 

 \> asser (in Siebbutten oder Reitern) gespühlf, ausgerungen und nach 

 dem Ucberlrocknen an der Lull mit einer kalkbereiteten gesättigten 

 10%igcn Lösung von doppellkohlensaurem Nairon bis zur Sättigung 

 getränkt und abermals an der Luft im Schalten getrocknet. Dieser 

 trockene, mit Natronbikarbonat imprägnirte Faserstoff kommt nun auf 

 deuBoden einer Kufe, wird daselbst mit einem durch Steine beschwer- 

 ten oder sonst wie am Auftrieb oehinderten Lattengilter bedeckt und 

 sofort mit einer sehr verdünnten Salzsäure oder Schwefelsäure derart 

 Übergossen (1 — 2 Pfund der Säure per Eimer Wasser), dass die Flüs- 

 sigkeit weit über den falschen Latlengillerboden bis nahe an den 

 Rand der Kufe reicht. Das die trockenen Fasern allmälig durchdrin- 

 gende Sauerwasser macht in den Fasern aus dem dieselben impräg- 

 nierenden starren Bikarbonate reichlich Kohlensäure frei, die in 

 Bläschenform die Fäserchen zerschlitzt, sie als adhärirende Schwimm- 

 blase zum Auftrieb nölhigt, sie durch das Lattengitter hinaufzuschlü- 

 pfen zwingt, und sie als lockeres Vliess auf die Oberfläche der Kufe 

 emporhebt (Hechelbad). Nach dieser Prozedur wird der Faserstoff in 



